aus den Siebenbürger Golderzen zu gewinnen. 743 



niedergesclilagen werden würden, welche durch Zink falll)ar sind, sie 

 mögen sich nun mit dem Tellur zugleich in der Auflösung be- 

 finden, oder von dem angewandten ordinären Zinke herstammen, 

 da destillirtes Zink für diesen Zweck zu theuer gekommen wäre. 

 Durch eine qualitative analytische Untersuchung hat sich auch erge- 

 ben, dass solches Tellur, Antimon, Arsenik, etwas Kupfer und eine 

 bedeutende Menge Blei enthält, erstere von den Erzen, letzteres vom 

 Zinke herrührend. Es kann demnach das so gefällte Tellur nur 

 als einHalbproduct betrachtet werden, das mit dem Namen Rohtellur 

 zu belegen wäre. Alle dem Rohtellur anhängenden Verunreinigungen 

 von fremden Körpern würden sich durch Anwendung der schwefligen 

 Säure zur Fällung vermeiden und ein Product erzielen lassen, 

 welches zur vollkommensten Reinigung nur der Destillation bedürfen 

 würde. 



Es soll daher ajich bei nächster Veranlassung zur Aufarbeitung 

 von Tellurerzen im Grossen, die schweflige Säure, aus Holzkohle 

 und Schwefelsäure entwickelt, zur Fällung des Tellurs angewandt 

 werden, vielleicht wie schon erwähnt wurde, mit Benützung der durch 

 Kochen des Erzes mit Schwefelsäure sich entwickelnden schwef- 

 ligen Säure, auf directe oder indirecte Weise. 



Das bei diesen Versuchen gewonnene Rohtellur wurde gröss- 

 tentheils eingeschmolzen und zwar theils in gläsernen Retorten, 

 theils in thönernen Schmelztiegeln. Ersteres Verfahren war vortheil- 

 hafter und lieferte reineres Product. Das Schmelzen würde aber, wie 

 oben erwähnt wurde, viel zweckmässiger ganz hinwegfallen, wenn das 

 Tellur nur in Pulverform allein zu bekommen wäre. Das geschmol- 

 zene Rohtellur erhielt öfters bei langsamer Abkühlung unter einer 

 Schlackendecke eine krystallinisch- strahlige Oberfläche, wie dies 

 beim Antimon der Fall ist; der Bruch Avar meistens mehr körnig als 

 strahlig, besonders wenn die Abkühlung schnell erfolgte; zugleich 

 fand meistens ein Zusammenziehen der geschmolzenen Masse Statt 

 und zwar Avar dies bei reinerem z. B. durch schweflige Säure ge- 

 fällten Tellur noch auflallender, als beim Rohtelkir. 



Die beim Einschmelzen von Rohtellur auf seiner Oberfläche sich 

 bildende Schlacke, durch Oxydation des schmelzenden Rohtellurs 

 entstanden , konnte leicht reducirt werden , indem dieselbe vom 

 Regulus abgeschlagen, gepulvert und mit Baumöl zu einem steifen 

 Teige angemacht, in einem Thontiegel geglüht wurde, wobei unter 



